하 기 의 표 7 에 기재 되 어 있 는 실시 예 37 ∼ 45 , 비 교예 11 의 연자성 분말 의 원료 로서 , 공업 용 순철 , 페로실리콘 , 페로 인 , 페로 보론 , 전해 구리 , 페로 크롬 을 준비 하 였 다 . 원료 를 표 7 에 기재 되 어 있 는 실시 예 37 ∼ 45 , 비 교예 11 의 합금 조성 이 되 도록 칭량 하 여 , 아르곤 분위기 중 에서 고주파 용해 에 의하 여 용해 하 여 합금 용탕 을 제작 하 였 다 . 다음 에 , 제작 된 합금 용탕 을 가스 아토 마이 즈 한 후 에 , 냉각수 에 의하 여 급랭 시켜서 , 평균 입경 이 50 μ m 인 연자성 분말 을 제작 하 였 다 . 제작 된 연자성 분말 을 , 2 질량 % 의 실리콘 수지 를 사용 하 여 조립 하 고 , 외경 이 13 mm 이 고 또한 내경 이 8 mm 인 금형 을 사용 하 여 10 ton / cm 2 의 성형 압력 에 의하 여 성형 하 여 경화 처리 를 실시 하 였 다 . 그 후 에 , 전기로 에 의하 여 아르곤 분위기 중 에서 표 7 에 나타내 는 열처리 온도 로 열처리 를 하 여 압분자심 을 제작 하 였 다 . 얻 어 진 압분자심 에 대하 여 , 교류 BH 애널라이저 를 사용 하 여 20 kHz ― 100 mT 의 코어 로스 를 측정 하 였 다 . 부가 하 여 , 얻 어 진 압분자심 의 표면 을 XRD 측정 하 여 WPPD 법 으로 해석 함 으로써 , 압분자심 에 포함 되 는 연자성 분말 중 의 α Fe 의 나노 결정 의 평균 입경 과 결정 화 도 및 α Fe 의 나노 결정 에 있 어서 의 bcc 상 이외 의 화합물 상 의 결정 화도 를 각각 산출 하 였 다 . 제작 된 압분자심 의 측정 및 평가 의 결과 를 표 7 에 나타낸다 . 또 표 7 에 있 어서 , α Fe 의 나노 결정 의 평균 입경 , α Fe 의 나노 결정 의 결정 화 도 및 α Fe 의 나노 결정 에 있 어서 의 bcc 상 이외 의 화합물 상 의 결정 화도 를 각각 α Fe 결정 입경 , α Fe 결정 화 도 및 화합물 상 결정 화 도로 표기 하 고 있 다 .